381 
de  l’Académie  de  Saint-Pétersbourg. 
382 
n welchem  Zustande  diese  Körper  sich  in  dem  Nieder- 
;chlage  befinden.  Gegenwärtig-  kann  man  mit  grosser 
Wahrscheinlichkeit  annehmen,  dass  Arsenik,  Zinn,  Silber, 
iupfer  und  Eisen  sich  darin  im  oxydirten  Zustande  he- 
inclen , Gold  in  metallischer  Gestalt , Blei  im  Zustande 
■iues  schwefelsauren  und  selensauren  Salzes.  Selen  und 
Visen ik  sind  wahrscheinlich  in  der  Schwefelsäure  , wo- 
nit  die  Kupfervilriolauflösung  angesäuert  wird,  als  Säu- 
en aufgelöst  gewesen  5 die  übrigen  Bestandteile  des 
Niederschlages  aber  sind  A erunreinigungen  des  im  Dan- 
iel vorkommenden  Kupfers,  welches  nach  den  4 ersuchen 
ü obenangeführter  Tabelle  97,4°  0 reinen  Metalls  enthält. 
Die  Bildung  dieses  Niederschlages  bietet  eine  höchst 
interessante  Erscheinung  dar,  indem  alle  electronegativen 
mrper,  welche  in  dem  im  Handel  vorkommenden  K re- 
ifer, so  wie  auch  die,  welche  in  der  Kupfervitriolauflö- 
ung  enthalten  sind,  au  der  Anode  ausgeschieden  werden. 
)ie  Anwesenheit  des  Kupfers  und  Eisens  in  dem  Nie- 
. erschlage , w'elcher  sich  bei  grossen  galvanoplastischen 
Arbeiten  bildet,  lässt  sich  sehr  leicht  dadurch  erklären, 
ceil  das  im  Handel  vorkommende  Kupfer  immer  Spuren 
on  Eisen  enthält , und  bei  dem  Garmachen  einen  Theil 
eines  Oxyds  auflösen  kann.  Diese  beiden  Metalle  sind 
wahrscheinlich  daher  im  Niederschlage  gebliehen,  weil 
are  Quantitäten  äusserst  gering  und  von  den  anderen 
Bestandteilen  so  stark  umhüllt  waren,  dass  die  Schwe- 
dsäure  auf  dieselben  nicht  wirken  konnte.  Bemerkens- 
wert dabei  ist  noch,  dass  das  Eisen,  als  electroposilives 
Ietall  , im  V erhältniss  zum  Kupfer  sich  nicht  aus  den 
..upfervitriolauflösungen,  durch  die  Einwirkung  des  gal- 
anischen  Stromes , ausscheidet , sondern  immer  constant 
1 ein  und  derselben  Quantität  bleibt,  wie  man  es  durch 
ie  4 ersuche  mit  den  Auflösungen,  aus  obenangeführter 
abeile,  ersehen  kann.  Diese  Ausscheidung  des  Nieder- 
tlages  oder  besser  gesagt  Concentrhung  der  im  Kupfer 
athaltenen  fremden  Bestandteile  bietet  ein  gutes  Mittel 
ar,  um  den  Grad  der  ReinheiL  des  Kupfers,  der  Quan- 
tät  nach,  zu  bestimmen.  Dazu  muss  man  eine  Auflö- 
uig  von  chemisch -reinem  Kupfervitriol  nehmen,  und 
ieselbe  mit  chemisch  - reiner  Schwefelsäure  ansäuern. 
us  dem  zu  untersuchenden  Kupfer,  z.  B.  50  Gram,  an 
ewicht,  wenn  es  als  Anode  in  die  Kette  eingeschaltet 
ird , kann  man , mit  Hülfe  des  galvanischen  Stromes, 
le  fremden  Bestandteile  auf  der  Oberfläche  ausscheiden. 
ieses  Gewicht  des  zu  untersuchenden  Kupfers  wird 
arch  den  Verlust  im  Gewichte  der  Anode  bestimmt,  ! 
B.  nach  viertägiger  Einwirkung  des  Stromes  , wobei  I 
das  reine  Kupfer  an  der  Kathode  niedergeschlagen  wird, 
und  dadurch  die  Zunahme  an  'Gewicht  den  Procentge- 
halt an  chemisch-reinem  Kupfer  angiebt  Aus  50  Gram, 
erhält  man  schon  eine  hinlängliche  Menge  des  Nieder- 
schlags, um  alle  Bestandteile  genau  tpianlilativ  zu  be- 
stimmen , während  man  dieses  Gew icht  durchaus  nicht 
zu  einer  gewöhnlichen  Analyse  nehmen  kann.  Schon 
hei  dem  grösstmöglichen  Gewicht  von  5 Gram,  hei  ge- 
wöhnlichen Analysen  werden  alle  Operationen  der  Un- 
tersuchung sehr  erschwert,  und  überdem  erhält  man  aus 
5 Gram.  Metall  kaum  0,2  Gram,  fremder  Bestand  teile, 
wenn  man  annimmt , dass  das  im  Handel  vorkommende 
Kupfer  96°/0  reines  Metall  enthält.  Bei  der  Untersu- 
chung jedoch , wrie  es  oben  angegeben  ist , erhält  man 
aus  30  Gram,  fast  2 Gram,  fremder  Bestandteile,  eine 
Quantität,  die  hinreichend  ist,  um  eine  Analyse  vorzu- 
nehmen. 
Der  Niederschlag,  welcher  sich  an  der  Anode  bildet, 
übt  einen  grossen  Einfluss  auf  den  Erfolg  der  galvano- 
plastischen Arbeiten  in  technischer  Hinsicht  aus , und 
der  obenangeführte  \ ersuch,  welcher  48  Stunden  dauerte, 
wobei  alle  12  Stunden  die  Anode  gereinigt  wurde  , gab 
an  galvanischem  Kupfer  1 3.07 G Gram.  , welches  sich  an 
der  Kathode  niederschlug  , und  wunde  in  der  Absicht 
gemacht , um  auszumitteln  , ob  das  \ erhältniss  des  Ku- 
pfers zur  Schwefelsäure , bei  Einwirkung  des  Stromes, 
sich  verändert.  Ein  vergleichender  Versuch  bei  einer- 
lei Umständen,  sowohl  in  Hinsicht  der  Stärke  des  Stro- 
mes, Geschwindigkeit  der  Bewegung  des  Commutator’s 
in  der  Induclionsmaschine  , Zusammensetzung  der  Auf- 
lösung, Grösse  der  Oberfläche  der’  Kathode  und  Anode, 
so  wie  der  Entfernung  derselben  von  ein  einander,  aber 
ohne  Reinigung  der  Anoden,  gab  in  Zeit  von  72  Stunden 
13,357  Gram,  galvanischen  Kupfers  an  der  Kathode  — 
also  fast  eben  so  viel,  wie  der  obenerw  ähnte  \ ersuch  in 
48  Stunden  Kupfer  gab.  Der  Leilungswiderstand  des 
galvanischen  Stromes  durch  die  Bildung  des  Niederschlags 
an  der  Anode  vermindert  also  die  chemische  W irkung 
im  \ erhältniss  von  2:3,  d.  h.  dass  man  , bei  übrigens 
ganz  gleichen  Umständen  , mit  gereinigten  Anoden  in  2 
Tagen  eben  so  viel  Kupfer  niederschlagen  kann , wie 
mit  ungereinigten  in  3 Tagen  , — ein  \ erhältniss  , wel- 
ches schon  sein’  bedeutend  ist  , und  noch  bedeutender 
wird,  wenn  man  einen  grossem  Zeitraum  zum  Maassstab 
nimmt. 
Endlich  führt  das  Resultat  der  Untersuchungen  dieses 
Niederschlags  zu  einem  wichtigen  Schluss  in  Betreff  der 
